## PENGARUH POSISI PEMBAKARAN DALAM TUNGKU TERHADAP DAYA LEKAT (BOND SHEAR) BATA MERAH PEJAL
Muhamad Nur Rokib, Irza Ahmad, Dadang  Suyadi S

## Abstract
In it ’ s made, red brick cand be made by the sample way and using modern machine too. But, a lot of red brick made by made home industry so, the quality between the region is not  same  each  other.  This  research  aim  to  examine  the  difference  of  red  brick  bond shear caused by the difference of burning position in the fire place. The research had been  done  in  the  material  laboratory  in  University  Of Indonesia,  Depok.  The  reaserch schedule  is  from  March  to  May  2002.  This  research  method  is  using  experimental method through material test in laboratory with thee different behaviors, that is for the fist group, the pair of the red solid brick is taken from the top of the fire place, second group, the pair of solid brick is taken from the midle of the fire place. The third group, the pair of red solid brick is taken from the bottom of the fire place. These three groups using 1PC : 4 PS composition each group is using is samples for horizontal friction test of the red solid brick pair from this research date, we can get the bond shear rate from the pair of red solid brick on the top of fire place is 0,486 MPa, the bond shear rate from the pair of red solid brick in the midle of fire place is 1,088 MPa, the bond shear rate from the pair of red solid brick atau the bottom of fire place is 1,333 MPa. The hipotesis test by using one way varians analiysist, we can get F cound = 42,6 in sigificant level (α = 0,01) and we can get F table = 5,15, because F cound > F table , so Ho is refused. The result of this research, we can find the difference of red solid brick bond shear caused by the difference position burning in the fire place.
Keywords: red brick, burning position

## PENDAHULUAN
Muhamad Nur Rokib Alumni Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Ir. Irza Ahmad, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Drs. Dadang Suyad i, MPd Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220
Bata merah dalam pembuatannya dapat dilakukan secara sederhana dan dapat pula memakai mesin- mesin  modern.  Tetapi  banyak  industri  bata  merah  dibuat  oleh  industri  kecil,  sehingga  kualitas  yang dihasilkan antara daerah yang satu dengan yang lain tidak sama.
Bata  merah  merupakan  batu  batuan  yang  berasal  dari  tanah  liat  yang  dalam  lekat  dicetak, dijemur  beberapa  hari  sesuai  dengan  aturan  lalu  dibakar  sampai  matang,  sehingga  tidak  hancur apabila direndam dalam air.
Pada Industri bata merah, tahap-tahap proses pembuatan mulai dari pengambilan bahan baku yang cocok untuk di buat bata merah, pembentukan atau pencetakan, pengeringan, pembakaran.
Industri bata merah sebagai salah satu industri kecil yang banyak menggunakan bahan bakar kayu  karet sebagai sumber energi alternatif pada tungku pembakarannya.
Bata merah yang baik mutunya  sangat di pengaruhi oleh temperatur pembakaran bata merah konvensional temperatur pembakaran adalah 1200 0 C pada kantong api. Susunan bata merah pada tungku  lapisan  atas  mendapatkan  temperatur  600 0 C,  tengah  850 0 C  dan  paling  bawah  900 0 C. temperatur ideal hanya di peroleh bata merah yang berada pada lapisan tengah.
Pembakaran  dari  bata  merah  antara  susunan  bata  pada  tungku  lapisan  atas,  tengah,  dan bawah  berbeda  suhunya.  Apabila  pasangan  dinding  bata  merah  mendapatkan  gaya  lateral,  yang disebabkan oleh gempa dan angin maka retakan tidak terjadi,  bila bata merah melekat dengan baik dan sebaliknya apabila ada retakan, maka bata merah tidak melekat dengan sempurna. Dinding bata merah ada sebagai struktur dan ada sebagai partisi. Berdasar perbedaan suhu, susunan bata merah dalam  tungku  dan  asumsi  sebagian  masyarakat  bahwa  bata  merah  sama,  walaupun  susunan  bata merah dalam tungku berbeda, dan bata merah tidak hanya sebagai partisi.
Daya lekat adalah kemampuan menempel dengan benar-benar sehingga tidak mudah lepas. Daya lekat atau disebut juga bond shear dipengaruhi oleh adukan ataupun oleh bata merah tersebut. Apabila  daya  lekatnya  baik  maka  kuat  geser  bata  merah  tersebut  pada  waktu  menerima  beban horizontal tidak mudah lepas.
Bond shear merupakan proses pengujian kemampun pasangan bata merah dalam menerima beban, sehingga nantinya diketahui nilai geseran. Dalam Pengujian digunakan uji kuat geser harizontal bata merah struktur. Shear merupakan bentuk yang dominan dari kegagalan yang diteliti dalam banyak gedung-gedung yang menggunakan bata merah dan difokuskan pada beban lateral terhadap gempa bumi,  angin,  atau  penyebab  yang  lain.  Beban  lateral  dapat  menyebabkan  keretakan  diagonal  dan

## ISSN: 1907-4360
bentuk  kegagalan horizontal  pada  titik  tekan.  Pengetahuan dari  kelakuan adalah  penting  jika  bentuk analisa  cukup  untuk  dikembangkan  yang  dalam  kelakuan  dari  dinding.  Kelakuan  Shear  bata  merah yang telah dibatasi pada ketentuan kekuatan puncak shear dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketahanan  puncak  shear  antara  lain  tipe  adukan,  air  adukan, perbandingan semen, struktur permukaan bata merah, dan hasil dari pembakaran.
Semen  menjadi  perekat  yang  tercampur  dengan  air  akan  menjadi  keras  dan  bertambah kekuatannya  menurut  umurnya.  Semen  dapat  digunakan  terutama  dalam  pembangunan  sebagai adukan (semen, pasir dan air atau semen, kapur, pasir dan air).  Antar bata merah itu terdapat spesi mengadakan lekatan sehingga nantinya mengasilkan daya lekat.
Bata  merah  adalah  unsur  bangunan  yang  digunakan  untuk  pembuatan  bagian  konstruksi, dengan rupa-rupa batuan-batuan yang dibuat dari tanah liat dengan ataupun tanpa campuran bahan lain.  Berbentuk  balok  persegi panjang  dan  dibakar pada  suhu  yang tinggi  mengeras,  sehingga tidak dapat hancur bila direndam air.
Bata  merah  bahan  dasarnya  berupa  tanah  liat  atau  lempung.  Penggunaan  air  dalam pembuatan  bata  merah  berfungsi  agar  lempung  mempunyai  sifat  plastis  agar  mudah  dalam pembentukan.  Setelah  lempung  ditambahkan  air  akan  menjadi  plastis  sehingga  memungkinkan lempung tersebut dapat dibentuk sesuai dengan yang diinginkan / direncanakan.
Mula-mula  bahan  mentah berupa  tanah  liat  yang  telah  disiapkan  kemudian dicampur  sambil diaduk  dan  ditekan  agar  merata.  Didalam  uraian  proses  pembuatan  bata  merah  secara  garis  besar melalui  tahapan-tahapan  yang  perlu  diperhatikan  agar  kesulitan  yang  timbul  dapat  diatasi  sehingga diharapkan kualitas / mutu produksi yang lebih baik.
Persiapan  bahan  mentah  bertujuan  untuk  menghasilkan  massa  siap  pakai  yang  tentunya mempunyai kecocokan sebagai bahan baku untuk produk bata merah.
Penyusunannya  menyerupai  alur  tikus  dengan  empat  unit  bata  merah  setiap  kelompok, sehingga lidah api mampu mencapai keseluruhan bata merah yang dibakar.
Pada  pembakaran  selama  kurang  lebih  2  hari  (2  x  24  Jam)  dan  pembongkaran  dilakukan setelah api dingin. Satu siklus pembakaran membutuhkan waktu sekitar 7 hari, sejak menyusun bata merah  sampai  dingin  hingga  dapat  dibongkar  dari  tungku  pembakaran.    Satu  dapur  pembakaran
mempunyai kapasitas 40.000 - 80.000 unit setiap kali pembakaran. Bata merah pejal harus memenuhi syarat mutu menurut Standar Nasional Indonesia Nomer 15– 2094-2000.
Adanya  persepsi  dalam  masyarakat  bahwa  bata  merah  pejal    dengan  sistem  pembakaran konvensional akan menghasilkan mutu bata yang sama, baik yang dekat dengan panas pembakaran maupun yang jauh. Pada hal susunan bata merah pejal dalam tungku pembakaran berbeda, dari hal ini maka peneliti ingin membuktikan hal tersebut.
Spesi  merupakan  campuran  agregat  halus  dengan  semen  dan  air  yang  dipakai  untuk melekatkan antar bata merah. Spesi yang digunakan dengan perbandingan campuran 1PC : 4PS dan termasuk kelas pasangan bata nomer satu yaitu untuk diding struktural yang terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca.
Untuk  mengetahui  daya  lekat  (bond  shear)  bata  merah  pejal  karena  perbedaan  posisi pembakaran dalam tungku, untuk mengetahui daya lekat dapat juga digunakan sistim pre kompresi dan dapat dipergunakan uji kuat geser (tekan) horisontal pasangan bata merah, karena mengacu pada SNI maka dalam penelitian ini menggunakan uji geser (tekan) horisontal. Dari uji itu akan mendapatkan nilai yang berbeda antara susunan pembakaran yang berada diatas, tengah, dan bawah. Diambil nilai rata- rata masing-masing susunan dari atas, tengah dan bawah posisi pembakaran dalam tungku.
Apakah ada perbedaan signifikan dalam daya lekat (bond shear) bata merah pejal karena perbedaan posisi pembakaran dalam tungku.

## (i) Tujuan Operasional Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan daya lekat (bond shear) bata merah pejal karena perbedaan posisi pembakaran dalam tungku.

## (ii) Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan dilaboratorium bahan Teknik sipil Universitas Indonesia Kampus Baru UI Depok.
Adapun Penelitian akan dilaksanakan Bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Mei 2002.

## (iii) Teknik Pengambilan Sempel
Populasi dalam penelitian adalah bata merah yang dihasilkan dari hasil pembakaran industri bata merah pejal daerah Cikarang yang telah dipasang spesi dengan tiga bata, dari masing-masing posisi pembakaran dalam tungku atas, tengah dan bawah adalah 20 buah.

## ISSN: 1907-4360
Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu  bata merah  pejal yang telah diberi spesi dan diambil berdasarkan posisi pembakaran bata merah pejal pada tungku atas, tengah, dan bawah, sampel masing-masing  diambil sebanyak 15 buah. Benda uji melalui penomoran setiap anggota. Sampel dipilih dengan nomor random.

## (iv) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data penelitian yang diambil dari data kuat geser  bata  merah  pejal.  Alat  yang  digunakan  adalah  seperangkat  alat  tekan  standar  dan  LVDT (linier  Variable  Deformation  Tranducer),  beserta  daftar  isian  yang  dipergunakan  untuk  mencatat hasil-hasil tes dari masing-masing benda uji.

## (v) Teknik Analisa data
Analisa  Penelitian  yang  dipergunakan  menggunakan  uji  Anava  (Analisis  Varians)  untuk mengetahui  perbedaan  daya  lekat  (bond  Shear)  bata  merah  pejal  karena  perbedaan  posisi pembakaran dalam tungku. Dan sebelumnya digunakan uji normalitas dan uji homogenitas.

## Prosedur Pelaksanaan Penelitian
Benda uji bata merah pejal dibedakan yang berada di atas posisi pembakaran dalam tungku, dengan  yang  berada  di  tengah  posisi  pembakaran  dalam  tungku  dan  yang  di  bawah  posisi pembakaran dalam tungku. Untuk mengetahui daya lekat (bond shear) bata merah pejal salah satunya digunakan uji kuat geser Horizontal.
Cara ujinya meliputi :
1. Persiapan benda uji
Siapkan benda uji sebagai berikut :
a. Rendam bata merah pejal sampai jenuh bagian dalam dan kering permukaan.
b. Siapkan adukan.

## 2. Pembuatan benda uji
Buat benda uji sebagai berikut :
a. Buat benda uji dengan ketentuan ukuran, untuk pengujian kuat geser horizontal seperti gambar 1 dan gambar 2.
b. Kaping permukaan atas dan bawah benda uji.
c. Buat nomor atau kode dan tanggal pembuatan benda uji.
d. Jaga  kelembaban  benda  uji,  dengan  suhu  kamar  sampai  waktu  pengujian,  dengan cara antara lain menutupi dengan karung basah.
Gambar 1. sketsa cara pembuatan benda uji
Keterangan :
l = panjang bata;
b = lebar bata;
t = tebal bata;
d = tebal spesi;
3. Pelaksanaan pengujian
Pelaksanaan pengujian Kuat Geser Horizontal dilakukan sebagai berikut :
a. Ukuran  lebar  bata  dan  panjang  bidang  geser  dengan  menggunakan  roll  meter,  catat pada formulir pengujian.
b. Timbang berat uji (W) dan alat bantu (W) dan pada formulir pengujian.
c. Hidupkan mesin pada awal pengujian selama 15 menit.
d. Letakkan benda uji sesuai dengan sentris terhadap alat pembeban, dan jepit pada kedua sisinya untuk menguji kuat geser horizontal .
e. Atur jarum penunjuk beban pada posisi nol.
f. Lakukan  pembebanan  dengan  kecepatan  konstan  merata  dan  dapat  diatur,  sehingga gerakan pembebanan antara 150 N/mm/menit sampai dengan 210 N/mm/menit.
g. Catat nilai beban hancur pada formulir pengujian.

## 4. Perhitungan kuat geser
Perhitungan kuat geser sebagai berikut :
a. Hitung  kuat  geser  horizontal  sesuai  dengan  rumus    dan  catat  nilai  hasil  perhitungan dalam formulir pengujian.
Fvh = ) h 2(bx W Pu   (MPa)
Fvh      : Kuat geser horizontal dinding pasangan bata merah, dalam MPa.
Pu : Beban uji maksimum, dalam N.
b : Lebar bata, dalam mm. h , : Panjang bidang geser dalam mm.
w : Massa alat bantu, dalam N.
b. Catat nilai hasil perhitungan dalam formulir pengujian.

## Deskripsi Data
Berdasarkan  hasil  pengujian  nilai  Bond  Shear  bata  merah  pejal  yang  berdasarkan  pada perbedaan posisi pembakaran dalam tungku diperoleh data pada tabel 1.
Tabel 1.  Nilai Bond Shear Bata Merah Pejal Pada Bagian Atas Tungku, Tengah Tungku Dan Bawah Tungku Pembakaran
Nomor Nilai (Bond Shear)  (MPa) Bagian atas tungku    Bagian bawah tungku  Bagian bawah tungku 1 0,16 0,87 0,81 2 0,20 0,91 0,86 3 0,29 0,91 0,87 4 0,36 1,08 0,87 Nilai (Bond Shear)  (MPa) Bagian atas tungku Bagian atas tungku Bagian atas tungku 5 0,36 1,09 0,96 6 0,39 1,19 1,02 7 0,42 1,21 1,03 8 0,46 1,36 1,05 9 0,49 1,37 1,09 10 0,56 1,45 1,12 11 0,56 1,48 1,21 12 0,62 1,63 1,23 13 0,70 1,79 1,30 14 0,83 1,81 1,33 15 0,89 1,85 1,57

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hipotesis yang telah di uji adalah sebagai berikut :
1. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam daya lekat (bond shear) bata merah pejal karena perbedaan  posisi  pembakaran.  Pembakaran  bata  merah  pejal  dengan  sistim  konvensional antara susunan atas, tengah dan bawah tungku pembakaran dengan mortal 1 Pc : 4 PS. Jadi dari ketiga kelompok perlakuan memberikan hasil secara nyata perbandingan satu sama lain.
2. Nilai bond shear  rata-rata pasangan bata merah pejal pada susunan atas tungku pembakaran secara  konvensional  adalah  0,486  MPa,  pasangan  bata  merah  pejal  pada  susunan  tengah
tungku pembakaran secara konvensional adalah 1,333 MPa, pasangan bata merah pejal pada susunan bawah tungku pembakaran secara konvensional adalah 1,088 MPa.
3. Bata merah pejal yang yang berada di susunan tengah mempunyai daya lekat (bond shear) yang optimum karena temperatur yang ideal, tidak terlalu panas dan tidak kurang suhunya.

## DAFTAR PUSTAKA
Atkinson R.H. Journal of Struktur Engginering, Vol 115,1989, ASCE, ISSN, 1989.
Balai Penelitian Bahan. Petunjuk Teknis Proses Pembuatan Bata Merah Pejal : Balai Penelitian Bahan Dinas Perindustrian DKI Jakarta, 1978.
Departemen  Peridustrian.  Pengembangan  Pembuatan  Batu  Bata  Dalam  Rangka  Standarisasi, Sulawesi Uatara, Manado : Departemen Perindustrian, 1989.
Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan.  Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N I, Yayasan Dana Normalisasi Indonesia, 1977.
Frick, Heinz.  Ilmu Konstruksi Bangunan I, Yogyakarta : Yayasan Kanisus, 1980.
Gaylord.  Structural  Engginering    Hand  book  “Soil  Physics”  Hungary  :  Elseiver    Sciebtific  Publising Company, 1974.
Gunawan, Rudy. Pengantar Ilmu Bangunan, Yogyakarta : Kanisus, 1978.
Laboratorium  Struktur  dan  Bahan  Teknik  Sipil.  Pedoman  Pelaksanaan  Praktikum,  Bandung  :
Fakultas Teknik ITB, 1995.
Nawy, Edward G. Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar, Bandung PT Eresco, 1990. Pijl, A. Ringkasan Ilmu Bangunan, Terjemahan Hendarsih H, Jakarta : Erlangga, 1983. Razak, RA. Industri Keramik, Jakarta : Pekerjaan Umum Balai Pustaka, 1981.
Supribadi, IK . Ilmu Bangunan Gedung Seri A, Bandung Amico, 1986.
Soraya,  et  antara  lain  .  Aspek  Tekno  Ekonomi  Batu  Bata  Sebagai  Energi  Alternatif  Pada  Industri
Pembakaran Batu Bara, Universitas Syah Kuala  Banda Aceh, 1998.
SNI    03-4166-1996.  Metode  Pengujian  Kuat  Geser  Dinding  Pasangan  Bata  Merah  Di  Laboratorium, Dewan Standarisasi Nasional, 1996.
SNI 15-2094-2000. Bata Merah Pejal Untuk Pasangan Dinding, Dewan Standarisasi Nasional, 2000.
S. Fredick, Merrit .Standart Hand Book For Civil Enggenering, New York : Mc Graw Hill Book Company,
1976.
Tim  Penyusun  Kamus  Besar  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.  Kamus  Besar  Bahasa

## Indonesia, Balai Pustaka, 1989.
Universitas Negeri Jakarta, Pedoman Kegiatan Akademik Universitas Negeri Jakarta, UNJ 2001.
Wesly, LD. Mekanika Tanah, Jakarta : Badan Penerbit Pekerjaan Umum, 1972.
Wansadinata,  Wiratman.  Peraturan  Beton  Bertulang  Indonesia,  Cetakan  ke  7,  Jakarta  :  Derektorat Jendral Cipta Karya, 1979